MIN 145 



un métal pur que dans le cas où le minerai ne contient que 

 très-peu de fer et point d'autres métaux : mais lorsque le fer 

 est un peu abondant, son oxide se réduit en partie pendant 

 l'opération, et ce métal s'unissant au cuivre, rend l'essai tout- 

 à-fait incertain , en augmentant le poids du culot d'une ma- 

 nière entièrement indéterminée. On s'aperçoit, au reste, de 

 l'alliage du fer à la couleur que le cuivre obtenu présente 

 dans sa cassure, et au manque de malléabilité. On peut ob- 

 tenir d'un essai, deux sortes de combinaisons: ou beaucoup 

 de fer avec peu de cuivre , ou bien du cuivre qui a retenu 

 une petite proportion de fer; dans ce dernier cas, c'est du 

 cuivre noir, produit le plus ordinaire de la fonte des minerais 

 de cuivre. 



C'est par tous ces motifs qu'on ne peut que rarement calcu- 

 ler immédiatement le produit d'un essai de cette espèce; il 

 faut faire subir au culot une nouvelle opération, alin d'en 

 séparer les métaux étrangers, et qui sont outre le fer, quel- 

 quefois l'arsenic, l'antimoine, le zinc, etc. 



Le culot de cuivre impur qu'il s'agit de purifier doit être 

 mis dans une coupelle, et celle-ci est placée sous la moulle d'un 

 fourneau d'essai pour lui faire éprouver tine très-forte ciia- 

 leur blanche. On a soin de laisser la porte de la moufle entr'ou- 

 verte de manière que l'air s'y introduise avec facilité et donne 

 seulement à la superficie du mêlai fondu, un petit mouve- 

 ment d'ondulation. On incline de temps en temps la coupelle 

 en avant et en arrière, pour que cet effet se produise plus aisé- 

 ment , et l'on continue ainsi jusqu'à ce que la masse fondue 

 ne montre plus aucune de ces variations de couleur que l'on 

 y remarquoit auparavant. A cette époque et pendant quelques 

 instans seulement, on donne une chaleur encore plus forte, 

 en bouchant l'orifice de la moufle avec des charbons ardens, 

 et ensuite on retire brusquement la coupelle avec le bouton 

 de cuivre pour plonger le tout dans l'eau. Si l'on voyoit que 

 le culot de cuivre, après qu'il a demeuré pendant quelque 

 temps sons la moufle, exposé à la chaleur blanche , ne se fond 

 pas, ou bien qu'étant fondu, il ne s'affine pas, il faudroit y 

 ajouter pour déterminer l'affinage, 1 , 2 ou 3 le décuple du poids 

 total, de plomb non argentifère, et l'affiaage commenceroit 

 tout de suite. 



3i. 10 



